## Civronlit

## Nilai Penetrasi Air Pada Beton Mutu 40 MPa yang Menggunakan Bahan Tambah Pengikat Ordinary Portland Cement dan Bahan Tambah Calcium Stearate
Agus Maryoto 1 , Lutfiyah Nurul Muslimah 1 , Gathot Heri Sudibyo 1
Jurusan Teknik Sipil, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto 1
Correspondence email: agus_maryoto1971@yahoo.co.id; lutfiyah.muslimah@mhs.unsoed.ac.id; gathot.sudiibyo@unsoed.ac.id
Abstrak .  Beton  merupakan  material  yang  sering  dipakai  pada  bangunan  sipil  karena  kuat  tekannya  yang  tinggi  dan  memiliki durabilitas yang baik. Material ini tidak sepenuhnya impermeable terhadap penetrasi air karena terbentuknya jutaan kapiler pada saat proses pembuatan beton. Senyawa korosif masuk bersama air melalui kapiler ini.  Oleh karena itu diperlukan bahan tambah yang bisa memperbaiki sifat fisik beton. Penggunaan calcium stearate telah terbukti mampu menurunkan serangan korosi melalui uji korosi dipercepat. Sayangnya masih jarang penelitian yang menguji infiltrasi air ke dalam beton menggunakan permeabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan calcium stearate terhadap nilai penetrasi air. Dosis calcium stearate  yang  digunakan  yaitu  0,  1,  2  dan  3%  dari  berat  semen.  Mutu  beton  yang  digunakan  adalah  40  MPa.  Benda  uji  berupa kubus dengan sisi 15x15x15 cm. Hasil penelitian  menunjukan adanya penurunan  nilai penetrasi air akibat penambahan  calcium stearate. Nilai penetrasi pada masing-masing kadar calcium stearate 0, 1, 2 dan 3%  adalah sebesar 1.27, 1.07, 0.93 dan 0.70 cm. Hal ini menunjukan bahwa calcium stearate dapat menurunkan penetrasi air ke dalam beton.
Kata Kunci : Calcium Stearate; Penetrasi; permeabilitas; serangan korosi.

## PENDAHULUAN
Beton  merupakan  material  yang  sering  dipakai  pada  bangunan  sipil  baik  pada  konstruksi  bangunan  jalan, bangunan  gedung  ataupun  bangunan  air.  Salah  satu  eminensi  pada  beton  adalah  kuat  tekannya  yang  tinggi  dan  dan memiliki  durabilitas  yang  baik.  Tetapi  untuk  beberapa  kondisi,  beton  dituntut  agar  memiliki  ketahanan  terhadap  air, dikarenakan beton memiliki sifat porous yang berarti memiliki pori-pori atau rongga sehingga mudah untuk dilewati air, hal ini akan memengaruhi kekuatan struktur beton sehingga diperlukan cara untuk membuat beton kedap air.
Beton yang berhubungan langsung dengan air harus didesain hydropobic agar dapat mengurangi absorpsi pada beton sehingga air dan juga unsur perusak lain sulit untuk dapat meresap ke dalam beton ( penetrate ). Pengunaan calcium  stearate pada  beton  dapat  dipergunakan  menjadi  bahan  tambah/  aditif  demi  mencegah masuknya  air  ke  dalam  beton.  Reaksi  antara calcium  stearate dan  semen  akan  secara  fisik  menghasilkan  suatu senyawa  yang  akan  melapisi  permukaan  beton  dan  mengakibatkan  beton  menjadi hydropobic dan  menutupi  rongga yang ada ( power blocker) sehingga beton menjadi lebih kuat dan sulit ditembus oleh air.

## METODE
Metode eksperimental/ percobaan (e xperimental research) merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini  untuk  mengetahui  hubungan  yang  terjadi  antara  variabel  sebagai  hasil.  Mengacu  pada  SNI  03-6825-2002  untuk pembuatan  dan  pengujian  mortar,  lalu  SK  SNI  S-36-1990-03  untuk  pelaksanaan  pengujian  penetrasi  air  pada  beton. Variabel  bebas  dalam  penelitian  ini  yaitu  variasi  penambahan Calcium  stearate sebanyak  0, 1, 2, dan  3%  dari  berat semen.  Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  pengaruh  variasi  penambahan Calcium  stearate terhadap nilai penetrasi air pada beton. Pengujian meliputi uji kuat tekan yang digunakan sebagai kontrol untuk pembuatan mix design beton mutu 40 Mpa dan uji penetrasi. Hasil uji yang didapat kemudian akan dibandingkan dengan hasil uji dari beton normal.
Untuk  menggambarkan  kejelasan  penelitian  ini,  berikut  adalah  kebutuhan  peralatan,  kebutuhan  bahan,  kebutuhan benda  uji,  ukuran  benda  uji  dan  tahapan  pelaksanaan  penelitian.  Peralatan  yang  digunakan  meliputi  timbangan,  cawan, mistar, jangka sorong, gelas ukur, sieve shaker, piknometer, oven, alat uji slump, alat uji kuat tekan dan alat uji penetrasi. Sedangkan  bahan  yang  digunakan  meliputi  agregat  kasar,  agregat  halus,  semen  Portland,  calcium  stearate.  Penelitian  ini menggunakan benda uji berbentuk kubus untuk pengujian penetrasi dan silinder untuk pengujian kuat tekan dengan mutu 40 Mpa. Tabel 1 berikut menujukan spesifikasi ukuran serta jumlah benda uji untuk penelitian ini.
Tabel 1 . Benda Uji
Jenis Pengujian Benda Uji Kode Campuran Kandungan calcium stearate (kg/m 3 ) Jumlah Benda Uji Kuat tekan Silinder diameter 15 cm, tinggi 30 cm CS0 0 2 Penetrasi Kubus dengan ukuran sisi 15 cm CS0 0 3 CS1 1 3 CS2 2 3 CS3 3 3

## Agus  Maryoto  et  al.,  Nilai  Penetrasi  Air  Pada  Beton  Mutu  40  MPa  yang  Menggunakan  Bahan  Tambah  Pengikat  Ordinary Portland Cement dan Bahan Tambah Calcium Stearate
Ada  beberapa  tahapan  yang  akan  dilakukan  pada  pengujian  ini,  dimulai  dengan  persiapan  alat  dan  bahan meliputi  perhitungan  kuantitas  kebutuan  alat  dan  bahan,  juga  pengecekan  alat  yang  hendak  digunakan  selama pengujian. Selanjutnya  pemeriksaaan dan pengujian material apakah telah sesuai dengan syarat sekaligus digunakan sebagai  acuan  perhitungan mix  design .  Lalu  dilakukan  pembuatan  benda  uji  menggunakan  mix  design  yang  telah disiapkan  dan  disesuaikan  dengan  SNI  7656:2012  dan  dengan  mutu  beton  rencana  hasil  pnegujian.  Kemudian melakukan analisis hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran.
Uji  kuat  tekan  dilakukan  pada  beton  silinder  berumur  28  hari  dan  telah  dikeringkan  ±15  menit  setelah dikeluarkan  dari  perawatan  dalam  bak  air.  Sebelum  dilakukan  pengujian  beton  ditimbang  terlebih  dahulu  kemudian benda  uji  diletakan  pada  mesin  penekan/  Compression  Testing  Machine,  lalu  benda  uji  ditekan  dengan  penambahan besarnya  gaya  tetap  sampai  benda  uji  itu  pecah.  Saat  benda  uji  runtuh,  dilakukan  pencatatan  besarnya  gaya  tekan maksimum yang bekerja. Nilai kuat tekan beton dapat dihitung menggunakan Persamaan 1.
.............................................................................(1)
Dimana:
: Kuat Tekan Beton (MPa) P : Beban (N) A : Luas Penampang Beton (mm 2 )
Sedangkan  uji  penetrasi  dilakukan  pada  beton  kubus  berumur  28  hari  dan  telah  dikeringkan  ±15menit  setelah dikeluarkan  dari  bak  air.  Sebelum  dilakukan  pengujian  beton  ditimbang  dan  digosok  menggunakan  sikat  kawat. kemudian  benda  uji  diletakan  pada Water  Penetration  Machine lalu  dikencangkan  dengan  baut.  Kemudian  diberi tekanan  air  sebesar  5  bar  selama  72  jam  sesuai  dengan  standar  yang  dilihat  dari  DIN  1048-5.  Setelah  selelsai  diberi tekanan benda uji dibelah dengan alat uji tekan dan rangka tambahan. Lalu diberi tanda pada bekas air yang meresap pada  beton  lalu  diukur  menggunakan  jangka  sorong  lalu  nilai  kedalaman  penetrasi  dicatat.  Gambar  1  berikut merupakan rangkaian alat Water Penetration Machine yang terdiri dari kompresor sebagai alat untuk menekan udara disambungkan dengan tabung berisi air untuk membuat air bertekanan yang kemudian akan disalurkan menggunakan selang ke bagian atas permukaan benda uji.
Gambar 1 Rangkaian Alat Pengujian Penetrasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Agregat kasar
Hasil uji properties untuk agregat kasar (batu pecah) ditampilkan dalam Tabel 2, sedangkan untuk grafik gradasi ditampilkan pada Tabel 3 dan Gambar 2.
Tabel 2 . Hasil Uji Properties Agregat Kasar No Pengujian Nilai 1 Berat Jenis Jenuh Kering Muka (SSD) 2,66 2 Berat Volume Lepas 1,46 gr/cm 3 3 Berat Volume Padat 1,58 gr/cm 3 4 Kadar Lumpur 0,78 % 5 Penyerapan 1,21 % 6 Keausan 100 Putaran 7 7 Keausan 500 Putaran 11 8 Modulus Halus Butir 7,27
Agus  Maryoto  et  al.,  Nilai  Penetrasi  Air  Pada  Beton  Mutu  40  MPa  yang  Menggunakan  Bahan  Tambah  Pengikat  Ordinary Portland Cement dan Bahan Tambah Calcium Stearate
Tabel 3 . Hasil Uji Gradasi Agregat Kasar Ukuran Saringan Berat Tertahan (gram) Komulatif Spesifikasi No mm Berat Tertahan % Tertahan % Lewat 1.5” 38.1 0.00 0 0.00 100.00 100 – 100 3/4 19 323.80 30.2 32.7 67.30 95 – 100 3/8 9.5 636.70 960.5 96.05 3.01 30 – 60 4 4.76 28.50 989 98.90 6.92 0 – 10 8 2.38 9.70 998.7 99.87 0.13 0 – 0 10 1.19 0.00 998.7 99.87 0.13 0 – 0 30 0.6 0.00 998.7 99.87 0.13 0 – 0 50 0.3 0.00 998.7 99.87 0.13 0 – 0 100 0.15 0.60 999.3 99.93 0.07 0 – 0 Pan 0.70 1000 - - Maks 20 mm Jumlah 1000 726.74
Gambar 2 . Grafik Gradasi Agregat Kasar

## Agregat halus
Hasil uji propertis untuk agregat halus ditampilkan dalam Tabel 4, sedangkan  untuk grafik gradasi ditampilkan pada Tabel 5 dan Gambar 4.
Tabel 4. Hasil Uji Properties Agregat Halus No Pengujian Nilai 1 Berat Jenis Jenuh Kering Muka (SSD) 2,51 2 Berat Volume Lepas 1,37 gr/cm 3 3 Berat Volume Padat 1,51 gr/cm 3 4 Kadar Lumpur 2,27 % 5 Penyerapan 10,39 % 6 Keausan 100 Putaran 7 7 Keausan 500 Putaran 11 8 Modulus Halus Butir 3,95 Tabel 5 . Tabel Gradasi Agregat Halus Ukuran Saringan Berat Tertahan (gram) Komulatif Spesifikasi No mm Berat Tertahan % Tertahan % Lewat 3/8 9.5 0.00 0 0.00 100.00 100 – 100 4 4.76 5..30 5.3 0.53 99.47 90 – 100 8 2.38 359.20 364.5 36.45 63.55 75 – 100 16 1.19 365.50 730 73.00 27.00 55 – 90 30 0.59 158.80 888.8 88.88 11.12 35 – 59 50 0.279 81.10 969.9 96.29 3.01 8 - 30 100 0.149 23.00 992.9 99.29 0.71 0 - 10 Pan 7.10 1000 - - Gol. II Jumlah 1000 395.14

## Agus  Maryoto  et  al.,  Nilai  Penetrasi  Air  Pada  Beton  Mutu  40  MPa  yang  Menggunakan  Bahan  Tambah  Pengikat  Ordinary

## Gambar 3 . Grafik Gradasi Agregat Halus

## Hasil dan analisis campuran beton Perhitungan Mix design
Perhitungan  Perhitungan  dan  perancangan  yang  digunakan  dalam  perencanaan  mix  design  telah  disesuaikan dengan SNI 7656:2012 metode yang gunakan adalah metode ACI ( American Concrete Institute ). Berikut merupakan data yang digunakan untuk perhitungan mix design: 1. Kuat tekan rencana (f’c) = 40 MPa
2. Nilai uji Slump =10±2 cm 3. Berat jenis agregat kasar = 2,66 4. Berat jenis agregat halus = 2,51
5. Berat jenis semen Portland  = 3,15
Data tersebut digunakan sebagai perhitungan  untuk mendapatkan kebutuhan material beton per 1  meter kubik. Penggunaan bahan tambah calcium strearate dalam berbagai variasi yaitu 0, 1, 2, dan 3% dari berat semen untuk setiap benda uji yang dibuat. Tabel 6 menampilkan rancangan campuran beton mutu 40 MPa.
Tabel 6. Rancangan Campuran Beton Material Berat (Kg) Agregat kasar 870 Agregat halus 745 Semen 535 Air 210 Calcium Stearate 0, 1, 2, dan 3%

## Hasil dan analisis pengujian beton

## Kuat tekan beton
Hasil pengujian kuat tekan ditampilkan pada Tabel 7 berikut.
Tabel 7 . Hasil Pengujian Kuat Tekan Nama Sampel Berat (gr) Beban Maksimum (kN) Kuat Tekan (MPa) Kuat Tekan Rata-rata (MPa) CS0-1 12770 700 700 41,04 CS0-2 12920 750 750 41,53 *FACS-0-1 12550 710 710 *FACS-0-2 12700 760 760
Data hasil pengujian kuat tekan yang diberi tanda bintang adalah data sekunder yang digunakan pada penelitian sebelumnya  (Kumala,  2020)  yang  menggunakan  mix  design  sama  dengan  penelitian  ini.  Hasil  dari  kedua  pengujian kuat tekan pada beton silinder tersebut, dapat disimpulkan bahwa beton memiliki kuat tekan seperti yang direncanakan yaitu 40 MPa.

## Pengujian penetrasi air pada beton
Pada pengujian penetrasi air digunakan alat Water Penetration Machine untuk mendapatkan nilai penetrasinya. Tabel 8 berikut menampilkan hasil pengujian penetrasi air pada beton.

## Agus  Maryoto  et  al.,  Nilai  Penetrasi  Air  Pada  Beton  Mutu  40  MPa  yang  Menggunakan  Bahan  Tambah  Pengikat  Ordinary
Portland Cement dan Bahan Tambah Calcium Stearate
Tabel 8. Hasil Pengujian Penetrasi Air pada Beton Sampel Nilai Penetrasi (cm) Nilai Penetrasi Rata-Rata (cm) CS0-1 1,38 1,27 CS0-2 1,26 CS0-3 1,18 CS1-1 1,17 1,07 CS1-2 0,99 CS1-3 1,05 CS2-1 1,04 0,93 CS2-2 0,99 CS2-3 0,75 CS3-1 0,83 0,70 CS3-2 0,76 CS3-3 0,51
Hasilnya  menunjukkan  bahwa  setiap  penambahan  calcium  stearate  memengaruhi  nilai  penetrasi  pada  beton. Pada  beton  yang  tidak  menggunakan  penambahan  calcium  stearate  yaitu  beton  CS0-1,  CS0-2  dan  CS0-3,  nilai  rata- rata  penetrasi  yang  didapat  adalah  sebesar  1,27  cm.  Pada  beton  yang  menggunakan  penambahan  calcium  stearate sebesar 1% dari berat semen yaitu beton CS1-0,CS1-2 dan CS1-3 nilai rata-rata penetrasi yang didapat adalah sebesar 1,07 cm. Pada beton yang menggunakan penambahan calcium stearate sebesar 2% dari berat semen yaitu beton CS2- 0,  CS2-2  dan  CS2-3  nilai  rata-rata  penetrasi  yang  didapat  adalah  sebesar  0,93  cm.  Pada  beton  yang  menggunakan penambahan  calcium  stearate  sebesar  3%  dari  berat  semen  yaitu  beton  CS3-0,  CS3-2  dan  CS3-3  nilai  rata-rata penetrasi yang didapat adalah sebesar 0,70 cm. Grafik untuk memudahkan melihat perbedaan pengaruh  penambahan Calcium stearate dalam nilai penetrasi beton dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4 . Grafik Pengaruh Penambahan Calcium Stearate Terhadap nilai Penetrasi
Gambar  4  menunjukan  bahwa  terjadi  penurunan  nilai  penetrasi  air  ketikakadar  calcium  stearate  pada  beton ditambah. Nilai calcium stearate menyebabkan beton menjadi lebih kedap air dibandingkan dengan beton normal yang tidak diberi bahan tambah/  aditif calcium stearate. Hasil  ini didukung oleh hasil penelitian yang dipublikasikan oleh Maryoto  (2014)  yang  mengatakan  bahwa  penambahan  calcium  stearate  menyebabkan  turunnya  nilai  absorbsi  dan penerasi.  Reaksi  antara  semen  dengan  Calcium  stearate  menghasilkan  suatu  zat  yang  menyebabkan  beton  menjadi hidrofobik.  Kemudian  dengan  hasil  penelitian  Lee,  dkk  (2018) menunjukan  adanya  penurunan  kadar  penyerapan  air dan  daya  serap  seiring  dengan  penambahan  dosis  calcium  sterate.  Dan  pada  penelitian  Dzaky  (2021)  yang  berjudul “Nilai Penetrasi Air pada Beton  Mutu 30 MPa dengan Bahan Pengikat OPC dan Bahan  Tambah Calcium stearate” mengatakan  bahwa  penambahan  calcium  stearate  dapat  membuat  beton  menjadi  lebih impermeable dibandingkan dengan beton normal tanpa menggunakan calcium stearate.  Gambar 5-8 merupakan contoh hasil pengujian penetrasi beserta  nilai  penetrasi  air  pada  beton  yang  sudah  dibelah  menggunakan  alat Compression  Testing  Machine. Kedalaman air ditandai dengan spidol agar memudahkan pengukuran menggunakan Jangka Sorong.

## Agus  Maryoto  et  al.,  Nilai  Penetrasi  Air  Pada  Beton  Mutu  40  MPa  yang  Menggunakan  Bahan  Tambah  Pengikat  Ordinary
Gambar 5. Hasil Pengujian Penetrasi Air pada Beton CS0-1, dengan Nilai Penetrasi Air = 1,38 cm
Gambar 6 . Hasil Pengujian Penetrasi Air pada Beton CS1-2, dengan Nilai Penetrasi Air = 0,99 cm
Gambar 7. Hasil Pengujian penetrasi Air pada Beton CS2-3, dengan Nilai Penetrasi Air = 0,75cm

## Agus  Maryoto  et  al.,  Nilai  Penetrasi  Air  Pada  Beton  Mutu  40  MPa  yang  Menggunakan  Bahan  Tambah  Pengikat  Ordinary
Gambar 8 . Hasil Pengujian Penetrasi Air pada Beton CS3-1, dengan Nilai Penetrasi Air = 0,83cm

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dari  keseluruhan  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  penambahan  calcium  stearate terhadap beton sebagai bahan tambah dapat memengaruhi nilai penetrasi pada beton. Berdasarkan hasil analisis, pada penambahan  calcium  stearate  sebanyak  1%  dari  berat  semen  membuat  berkurangnya  nilai  penetrasi  air  pada  beton sebanyak  15,7%,  pada  penambahan  2%  dari  berat  semen  membuat  berkurangnya  nilai  penetrasi  air  pada  beton sebanyak 26,8%, sedangkan pada penambahan 3% dari berat semen membuat nilai penetrasi air pada beton berkurang sebanyak  44,9%  dibandingkan  dengan  beton  tanpa  calcium  stearate.  Maka  hasil  penelitian  menunjukkkan  bahwa adanya penambahan calcium stearate pada beton segar dapat mengurangi angka penetrasi pada beton. Ini dikarenakan saat air pada beton menguap, terdapat calcium stearate yang tertinggal di dalam rongga beton, sehingga rongga pada beton  menjadi  lebih  kecil.  Efeknya  pori  pada  beton  akan  semakin  sedikit  dan  beton  akan  lebih  solid  sehingga menyebabkan  beton  menjadi  lebih  kedap  air  dibandingkan  dengan  beton  normal  yang  tidak  diberi  bahan  tambah calcium stearate.

## DAFTAR PUSTAKA Bibliography
ASTM  C  270-07.  (2007).  Standard  Specification  for  Mortar  Unit  Masonry. United  States:  American  Society  for Testing and Material. , 2-13. ASTM C.150. (1958). Standard Specification for Portland Cement. Annual Books od ASTM Standard. Philadelphia, USA. Aulia,  M.  D.  (2012). Studi  Eksperimental  Permeabilitas  dan  Kuat  Tekan  Beton  K-450  Menggunakan  Zat  Adiktif Conplast WP421. Bandung: UNIKOM. Badan Standarisasi Nasional. (1881). SII 0013-1981. Mutu dan Cara Uji Semen Portland. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
Badan  Standarisasi  Nasional.  (1990). SK  SNI  S-36-1990-03.  Spesifikasi  Beton  Bertulang  Kedap  Air. Jakarta:  Badan Standarisasi Nasional. Badan  Standarisasi  Nasional.  (1990). SNI  03-1974-1990.  Metode  Pengujian  Kuat  Tekan  Beton. Jakarta:  Badan Standarisasi Nasional.
Badan  Standarisasi  Nasional.  (2000). SNI  03-2834-2000.  Tata  Cara  Pembuatan  Rencana Campuran  Beton  Normal. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
Badan Standarisasi Nasional. (2002). SNI 03-6825-2002. Metode Pengujian Kekuatan Tekan Mortar Semen Portland untuk Pekerjaan Sipil. Jakrta: Badan Standarisasi Nasional. Badan Standarisasi Nasional. (2004). SNI 15-2049-2004. Semen Portland. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional. Badan  Standarisasi  Nasional.  (2012). SNI  7656:2012.  Tata  Cara  Pemilihan  Campuran  untuk  Beton  Normal,  Beton Berat dan Beton Massa. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional. Badan Standarisasi Nasional. (2013). SNI 2847:2013. Persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
Badan Standarisasi Nasional. (2015). SNI 2460:2015. Semen Portland. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional. Departemen  Pekerjaan  Umum.  (1989). Pedoman  Beton. Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  PU,  1989. SKBI.1.4.53.1989. Draft Konsesnus., Jakarta: DPU, 1989.
Departemen  Pekerjaan  Umum,    Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  PU.  (1989). Pedoman  Beton SKBI.1.4.53.1989. Draft Consensus. Jakarta: DPU, 1989.
Agus  Maryoto  et  al.,  Nilai  Penetrasi  Air  Pada  Beton  Mutu  40  MPa  yang  Menggunakan  Bahan  Tambah  Pengikat  Ordinary Portland Cement dan Bahan Tambah Calcium Stearate
Deutsche Norm. (1991). DIN 1048-5. Berlin: Deutsche Norm. Lee,  Y.  L.,  Oh,  C.H.,  Lim,  M.H.,  dan  Lee,  F.W.  (2018). Engineering  Properties  of  Foamed  Concrete  Containing Water Repellent. Malaysia: Universiti Tunku Abdul Rahman. Maryoto,  A.  (2004). Studi  Penggunaan  Calcium  Stearate,  Aspal  Emulsi  dan  Superplasticiser  untuk  Mengontrol Absorpsi pada Beton Mutu Normal. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
Maryoto, A. (2010). Pengaruh Penggunaan Calcium Stearate Terhadap Nilai Absorpsi dan Arus Macrocel pada Beton Bertulang. Dinamika Rekayasa , 6(2), 44-49. Maryoto, A. (2014). Sinergi Penggunaan Calcium Strearate dan Fly ash dalam Beton untuk Menahan Tekanan Air. Jurnal Teknik Sipil dan Perencaaan , 16(2), 135-140. Mulyono, T. (2003). Teknologi Beton. Andi. Yogyakarta: Andi Offset.
Nurchasanah, Y. (2010). Koefisien Permeabilitas pada Rekayasa Beton Kedap Air dengan Bahan Baku Limbah Padat Industri  Cor  Logam  di  Kabupaten  Klaten. Seminar  Nasional  FTSP-ITN  Malang. Jawa  Tengah:  Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Prasetio, A. (2011). Porositas dan Permeabilitas Beton Menggunakan Pasir Tailing Tambang Timah dan Pasir Besi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Prasetya, R. Y. (2016). Analisis Kuat Tekan dan Permeabilitas Beton dengan Agregat Halus Campuran Pasir Merah Purwodadi dan pasir Kaliworo Klaten. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Quraishi, M.A., Kumar, V., Singh, B.N.,  dan Singh, S.K. (2011). Calcium stearate: A Green Corrosion  Inhibitor for Steel ini Concrete. J. Mater. Environ. Sci. 2 (4) , 371. Susanto, M. E. (2015). Pengaruh Penambahan serat Tembaga Pada Beton Mutu Tinggi Metode Dreux Terhadap Kuat Tekan, Permeabilitas dan Penetrasi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.